( 3 7 ) 

 d'un seul couple, sans l'emploi d'un diaphragme , dans des bains employs 

 pour la dorure par la pile, nous avaient indiqu la possibilit de raliser 

 notre pense. 



Notre point de dpart se trouve dans le Rapport de M. Dumas. D'aprs 

 des expriences dessai faites par M. d'Arcet, sur des dorures soit au mer- 

 cure, soit par voie humide, excutes par des doreurs de profession, 

 M. Dumas fut conduit dire : La meilleure dorure par voie humide ayant 

 fix o gr ,o422 d'or par dcimtre carr, et la plus pauvre, au mercure, 

 en ayant pris o gr ,o428, on voit que la dorure par voie humide arrive 

 peine, dans le cas le plus favorable, au degr d'paisseur que la plus 

 mauvaise dorure au mercure est oblige d'atteindre. Nous avons cru 

 d'abord que si les doreurs qui avaient excut les pices analyses par 

 M. d'Arcet avaient laiss sjourner ces pices plus longtemps clans le bain, 

 ils auraient obtenu une couche d'or plus paisse. L'exprience nous a seule- 

 ment prouv que les industriels n'avaient pas obtenu l'paisseur maximum 

 qu'il est possible d'atteindre dans la dorure par voie humide. Ce rsultat 

 tait d'accord avec celui obtenu par M. Becquerel (i), dans ses recherches 

 sur l'influence du dcapage dans la dorure par voie humide, et nous avons 

 vrifi ce principe, dj parfaitement bien tabli par l'illustre physicien : 

 Les lames de cuivre dcapes avec le plus de soin sont prcisment celles 

 qui prennent le moins d'or. Ce principe a t le second terme de nos 

 recherches. 



" Ainsi, d'une part, sur une surface bien dcape, on ne dpose par 

 l'immersion qu'une couche d'or trs-mince, videmment parce que l'or d- 

 pos se trouvant en couche bien continue, bien adhrente, le cuivre recou- 

 vert ne peut plus se dissoudre; parce que encore, ainsi que uous l'avons 

 tabli dans notre Mmoire, il ne se prcipite Au 2 qu'autant qu'il se dis- 

 sout Cu 2 . 



D'autre part, sur une surface mal dcape, mais cependant recuite et 

 droche, afin qu'elle ne soit pas prserve de l'action chimique par une 

 couche de matire grasse , on dpose par immersion une couche d'or, dont 

 l'paisseur n'a pas d'autre limite que la quantit d'or entrant dans la dissolu- 

 tion, parce que l'or dpos se trouvant en couche discontinue et souvent 

 non adhrente, le cuivre non recouvert peut se dissoudre, et qu'il se prci- 

 pite Au 2 tant qu'il y a Cu 2 . 



Cela bien tabli, plongeons en mme temps du cuivre bien dcap et 



' ' i ! ' 



( i ) Trait d 'Electrochimie , page 32g. 



